650 



Magnetfeldwirkungen - Magnetische Eigenschaften der Stoffe 



/'. d) E. Cohn, Dax elektromagnetische Feld. 

 1900. a) ohne Rechrtung , b) und c) mit Ver- 

 wendung der Etemente d<>r Differ cntialrechnung, 

 d) in mathematischer JBehandlnng. Vollstdndige 

 Literaturangaben im Handbuch der Physik, 

 heransgegeben von Winkelmann, Bd. 5, 2. Avfl. 

 1908. 



E. Cohn. 



Magnetische Eigenschaften der Stoffe 



1. Allgemeines uiid Definitionen. 2. Magne- 

 tisierungskurven. 3. Eisensorten. 4. Reines Eisen. 

 5. Walzeisen, Schmiedeeisen, StahlguB. 6. GuB- 

 eisen. 7. Stahl. 8. Eisen-Silicium-Legierungen. 

 9. Eisen-Aluminium-Legierungen. 10. Eisen- 

 Antimon-Legiernjigen. 11. Eisen-Mangan-Legie- 

 rungen. 12. Nickelstahl. 13. Magnetit, Pyrrhotin, 

 Hamatit. 14. Nickel, Kobalt, Mangan. 15. Heus- 

 lersche Legierungen. 16. EinfluB der Tempe- 

 ratur. 17. Paramagnetische imd diamagnetische 

 Substanzen. 



I. Allgemeines und Definitionen. Die 

 alte Methode zur Entscheidung der Frage, 

 ob ein Korper magnetisch 1st oder nicht, 

 gilt im allgemeinen auch heute noch: Wird 

 er von einem kraftigen Magnet merklich an- 

 gezogen, so kann er als ferromagnetisch 

 betrachtet werden. Aber auch die anderen 

 Korper sind nicht durchaus unempfindlich 

 gegen die Einwirkung des Magnets, nur muB 

 man sie zum Nachweise da von in gestreckter 

 Gestalt leicht drehbar zwischen den Polen i 

 eines starken Elektromagnets aufhangen; 

 werden sie dann angezogen, d. h. stellen sie 

 sich mit ihrer Langsrichtung in die Richtung 

 der Magnetpole, so nennt man sie para- 

 magnetiscn, werden sie abgestoBen, d. h. 

 stellen sie sich mit ihrer Langsrichtung quer 

 zur Verbindungslinie der Pole, so bezeichnet 

 man sie als diamagnetisch. Wir be- 

 schaftigen uns zunachst mit der praktisch 

 weitaus wichtigsten Gnippe, den ferro- 

 magnetischen Korpern; als solche sind zu 

 nennen in erster Lime das Eisen mit einer 

 ganzen Anzahl seiner Legierungen, dann Ko- ; 

 bait, Nickel, Mangan und die sogenannten ; 

 Heuslerschen Legierungen. 



Zum Zweck der dauernden Magnetisie- 1 

 rung bringt man gestreckte Korper, wie 

 Drahte, Stabe, Ellipsoide u. dgl. am besten 

 in stromdurchflossene Spulen und entfernt 

 sie dann daraus oder unterbricht den Strom; 

 Hufeisenmagnete u. dgl. legt man mit den 

 Schenkeln an die Pole eines Elektromagnets 

 oder eines starken anderen Hufeisenmagnets. 



Wird eine langgestreckte Spule von n 

 Windungen pro cm von einem Strom von 

 i Ampere durchflossen, so bezeichnet 

 man den Ausdruck = 0,4.;nii als ihre 

 ,,Feldstarke", und nimnit an, daB in der 

 Mitte der Spule pro qcm ,,Kraftlinien" 

 (Einheit das ,,GauB") die Spule durchsetzen. 

 In einem in das Feld gebrachten ferromagne- 



tischen Korper wird nun die meist sehr 

 viel hohere Anzahl S3 von ,,Induktionslinien" 

 pro qcm (Einheit das ,, Maxwell") erzeugt, 

 die sich, mit Hilfe einer sogenannten Se- 

 kundarspule und des ballistischen Galvano- 

 meters leicht messen laBt vgl. den Artikel 

 ,,Magneti sche Messungen"). Das 

 Verhiiltiiis ^8/^ = ju bezeichnet man als 

 ,,Permeabilitat" oder ,,magnetische Durch- 

 lassigkeit". Mit dem friiher ausschlieBlich 

 gebrauchten Begriff des ,,,magnetischen 

 Moments" steht 93 in der Beziehung S3 

 (4jrS+), wobei 3 das magnetische Moment 

 eines ccm der betreffenden Substanz be- 

 zeichnet, wahrend fur die Beziehung zwischen 

 der Permeabilitat ju und der Suszeptibilitat 

 x=^/ gilt: ^=471^+1. Daraus folgt natur- 



. 

 , K 



lich umgekehrt: ^ = 



I . 



2. Magnetisierungskurven. Die Per- 

 meabilitat ju ist nun nicht nur abhangig 

 von der Beschaffenheit des Probematerials, 

 sondern auch von der Hohe der jeweiligen 

 Feldstarke, und es ist die Aufgabe der mag- 

 netischen Messung, diese Beziehung zwischen 

 23 und bei der zu untersuchenden Probe 

 fiir das ganze Bereich der in Betracht kom- 

 menden Feldstarken zu ermitteln. Man 

 tragt diese Beziehung meist in Form einer 

 Magnetisierungskurve graphisch auf, und 

 zwar die Feldstitrken als Abszissen, die zu- 

 gehorigen Induktionenals Ordinaten (Fig. 1 1 )). 

 Bei einer derartigen Magnetisiemngskurve, 

 wie sie erhalten wird wenn man vom unmag- 

 netischen zum magnetisierten Zustand iiber- 

 geht (.,Kullkurve", A), lassen sich im 

 allgemeinen drei mehr oder weniger deut- 

 liche Teile unterscheiden: 1. In dem unter- 

 sten Teil verliiuft die Kurve.ein kleines Stiick 

 nahezu geradlinig, d. h. in diesem Bereich 



der sogenannten ,,Anfangspermeabilitat" 

 ninimt die Induktion nahezu proportional 



*) Fig. 1, 2 und 3 sind dem Hilfsbuch fiir 

 Elektrotechnik von Strecker entnommen. 



